214 Wissenschaftl. Abhandlungen Joh. Gadolins. 



1) Ein halbes Loth Weinsteinrahm wnrde kochend im Wasser aufgelöst, darauf Blatt- 

 zinn, nebst einem Stücke feinen Goldes hineingelegt und das Kochen eine Stunde fortgesetzt, 

 worauf das Gold vollkommen weissgesotten, oder überall mit einer gleichförmig vertheilten 

 Zinnhaut überzogen war. 



Dieser Versuch mag zu einem vollkommenen Beweise des Satzes, dass das Vermögen 

 der Weinstein säure, das Kupfer anzugreifen, nicht als eine Ursache des Weisssiedens dieses 

 Metalles angesehen werden dürfe, hinreichend seyn. 



IL Die Anmerkung des Hrn Bar. v. Gedda, dass, wenn die Fällung des Zinns auf 

 Kupfer, in metallischer Gestalt, durch eine Absonderung des in dem aufgelösten Zinne befind- 

 lichen verkalkenden Stoffes und Anziehung des Kupfers zu dem metallischen Zinne, erklärt 

 werden dürfte, auch das Weisssieden, mit zugesetztem Eisen, nachdem das metalliscke Zinn 

 herausgenommen worden, müsste geschehen können, veranlasste mich zu folgenden Versuchen. 



2) In V2 Loth aufgelösten Weinsteinrahni, wurde ein Stück Blattzinn eine Stunde bey 

 völligen Sieden erhalten, worauf es herausgenommen und an dessen Stelle Kupfer, nebst einer 

 Eisenplatte, deren Oberfläche ohngefähr einen viertel Zoll betrug, hineingelegt. Das Eisen 

 fing bald an, angegriffen zu werden, wurde aber zugleich mit einer schwarzen Farbe überzogen. 

 Nach Vé stündigem Sieden war das Eisen grösstentheils schwarz auf der Oberfläche, aber hier 

 und da theils mit glänzendem Zinne, theils mit einem weissen Zinnkalke bedeckt. Es hatte 

 0,0018 Loth von seinem Gewichte verloren. Das Kupfer var sowohl in Betreff seines An- 

 sehens als seines Gewichts verändert. Die Auflösung enthielt noch eine Menge Zinn aufgelöset. 



Weil ein Theil des Zinnes hier wirklich zur Metallgestalt wiederhergestellt war, und 

 sich in diesem Zustande an das Eisen ansetzte, so stellte ich mir vor, dass das Eisen eine 

 stärkere, oder zum wenigsten eben so starke Anziehung zum Zinne, als das Kupfer, hätte. 

 Wäre dem so, so müsste das, durch die Auflösung des Eisens wiederhergestellte Zinn sich 

 an die Oberfläche des unaufgelösten Eisens heften, indem keine Ursache vorhanden wäre, 

 welche es an das Kupfer versetzen könnte. Daher hoffte ich, das Kupfer auch auf diese 

 Weise weissgesotten zu erhalten, wenn zu der Auflösung nur so viel, oder weniger Eisen, 

 als im vorhergehenden Versuche aufgelöst worden war, hineingelegt wurde. 



3) In solcher Absicht wurde ein Stück Blattzinn in V2 Loth aufgelösten Weinstein- 

 rahm gekocht, und dann herausgenommen. In diese Auflösung wurde eine Kupferplatte gelegt, 

 an welcher ein kleiner 0,0009 Loth schwerer Eisenspahn befestigt war, und V* Stunde gekocht. 

 Das Kupfer schien nunmehr gleichsam ein blasseres Ansehn, als zuvor, erhalten zu haben, 

 zeigte aber keine deutlichen Spuren von Zinn, ausser ein paar kleinen Flecken auf der Stelle, 

 welche das Eisen berührte. Das Eisen hatte nicht merklich am Gewichte verloren (meine 

 Waage gab einen deuthchen Ausschlag auf 0,0001 Loth, aber nicht auf ein kleineres Gewicht), 

 und sah, einige glänzende Zinnpunkte, welche an derselben zu sehen^ waren, ausgenommen, 

 schwarz aus. 



Ich fand solchergestalt, dass das Eisen bey dem Versuche (8) sehr wenig, bey dem 

 Versuche (2) aber mehr aufgelöst worden war, und zwar blos darum, weil das Eisen hier 

 eine grössere Oberfläche hatte, und schloss daraus, dass die schwarze Haut, welche sich auf 

 die Oberfläche des Eisens ansetzt, sobald, solches anfing angegriffen zu werden, das fernere 

 Durchdringen der Säure hinderte. Ich konnte nun nicht mehr erwarten, hiedurch einen häu- 



Tom. XXXIX. 



